( i5i5 ) 



» Chacun de ces échantillons a été amené à son état dur par recuit au- 

 dessus des points de transformation et refroidissement à température con- 

 venable, puis soumis à une série de revenus à des températures croissantes. 

 Après chaque opération et retour à la température ordinaire, la barrette 

 était tâtée à la lime, aimantée sur un électro-aimant traversé par un cou- 

 rant de 5-''"'i',5 et présentée, en position constante, devant un magnéto- 

 mètre à réflexion. 



» Les résultats des essais magnétiques sont réunis ci-dessous. 



« Les colonnes des t indiquent, dans l'ordre suivi, les températui'es de 

 chauffage successives; les chiffres inscrits dans les colonnes d et d' sont 

 les déviations brutes lues sur l'échelle, placée à un mètre en avant du 

 magnétomèlre, immédiatement après l'aimantation el après quinze minutes 

 de repos. 



Aciers nickel. 



C. R., 1899, I" Semestre. (T. CXXYIII, N' 25.) 



